---
title: "Nylon (PA6 / PA12): Zähigkeit und Temperaturbeständigkeit"
slug: "nylon-pa-filament-drucken"
category: "Materialien"
difficulty: "experte"
excerpt: ""
---

## Nylon (PA6 / PA12): Zähigkeit meets Temperaturbestandigkeit

Nylon gehört zu den leistungsfähigsten FDM-Materialien: extrem zäh, schlagfest, temperaturbeständig bis 180°C und chemikalienresistent. Der Haken: Nylon ist hygroskopischer als jedes andere gängige Filament.

### PA-Varianten im Vergleich

| Material               | Schmelzpunkt | Wasseraufnahme     | Eigenschaften                          |
| ---------------------- | ------------ | ------------------ | -------------------------------------- |
| PA6 (Nylon 6)          | 220°C        | Sehr hoch (~3,5%) | Günstig, zäh, gute Schichthaftung      |
| PA12 (Nylon 12)        | 178°C        | Niedrig (~0,25%)  | Maßhaltig, leichter zu drucken, teurer |
| PA6-CF                 | 240–260°C    | Mittel             | Verstärkt, sehr steif, Highend         |
| Nylon Bridge (Taulman) | 235°C        | Mittel             | Einsteigerfreundlichstes Nylon         |

### Das Feuchteproblem

PA6 kann bis zu **3,5% seines Gewichts** Wasser aufnehmen. Bereits 2–3h in normaler Raumluft genügen für sichtbare Qualitätseinbußen: Knistern beim Drucken, blasige Oberflächen, schlechte Schichthaftung.

| Zustand                   | Merkmal                           | Lösung                 |
| ------------------------- | --------------------------------- | ---------------------- |
| Frisch getrocknet         | Leise, gleichmäßiger Strang       | Optimal                |
| Leicht feucht (2–4h Luft) | Gelegentliches Knistern           | 4–6h bei 80°C trocknen |
| Stark feucht (Tage)       | Dauerhaftes Knistern, Dampfblasen | 12h+ bei 80°C trocknen |

### Druckparameter

| Parameter            | PA6                 | PA12      | Nylon Bridge  |
| -------------------- | ------------------- | --------- | ------------- |
| Drucktemperatur      | 240–260°C           | 220–240°C | 230–245°C     |
| Bett-Temperatur      | 70–90°C             | 60–80°C   | 55–70°C       |
| Bett-Oberfläche      | PEI + Klebestift    | PEI       | PEI oder Glas |
| Enclosure            | Notwendig (50–60°C) | Empfohlen | Optional      |
| Druckgeschwindigkeit | 30–50mm/s           | 40–60mm/s | 40–60mm/s     |
| Kühlung              | 0–10%               | 0–20%     | 10–30%        |

### Warping bekämpfen

1. **Enclosure schließen:** Luftzug ist der Hauptfeind. 50–60°C Enclosure-Temperatur
2. **Bett-Haftung maximieren:** PEI + Klebestift + 80–90°C
3. **Erste Schicht dicker:** 0,3mm, langsamerer Druck (15mm/s)
4. **Brim hinzufügen:** 5–10mm Brim an Ecken
5. **Kühlung aus:** Lüfter 0% für PA6

### Wann Nylon wählen?

| Anwendung                           | Empfehlung                                  |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------- |
| Zahnräder, Lager, Scharniere, Clips | PA6 oder PA12 — deutlich zäher als PLA/PETG |
| Schlagfeste Gehäuse                 | PA6 — federt statt zu reißen                |
| Hochtemperatur bis 180°C            | PA6-HT oder PA-CF                           |
| Gewindeschneiden direkt im Teil     | Nylon nimmt Gewinde besser als PLA          |
| Maßgenaue Passteile                 | ❌ Feuchte lässt quellen — PA12 bevorzugen   |

### Nachbearbeitung

| Eigenschaft               | Bewertung       | Hinweis                                 |
| ------------------------- | --------------- | --------------------------------------- |
| Schleifen                 | ✓ Sehr gut      | Feines Schleifpapier, Staubschutz P2    |
| Bohren / Gewindeschneiden | ✓ Ausgezeichnet | Beste FDM-Material für Gewindeinserts   |
| Kleben                    | ⚠ Schwierig     | CA-Kleber geht, Epoxy besser            |
| Lackieren                 | ⚠ Vorbehandlung | Primer nötig, sonst hält Farbe schlecht |
| Chemikalienresistenz      | ✓ Gut           | Benzin, Öle, viele Lösungsmittel OK     |
